276 OUWAROWITE. 



Analyses du spessartine : a, du Spessart par Klaproth; amor- 

 phe, brun rouge, de Haddam, b, par Rammelsberg; c, par Mallet; 

 d, de Broddbo près Fahlun, par d Ohsson. 





a 



b 



c 



d 



Silice 



35,00 



36,4 6 



34,96 



39,00 



Alumine 



44,25 



49,76 



4 9,72 



44,30 



Oxyde ferrique 



44,00 



» 



» 



6,00 



Oxyde manganeux 



Mn 35,00 



32,18 



27,36 



27,90 



Oxyde ferreux 



» 



. 44,40 



47,04 



40,05 



Chaux 



» 



0,58 



0,20 



» 



Magnésie 



» 



0,22 



» 



Sn 4 ,00 





98,25 



4 00,00 



99,28 



98,25 



é 



» 



4,275 



3,983 



» 



Densité 



Le spessartine a été découvert par le prince Gallitzin dans le 

 granité du Spessart près Aschaffenburg en Bavière. Le plus pur se 

 trouve en petits cristaux transparents engagés dans le feldspath 

 blanc des granités de l'île d'Elbe; en très-petits grains cristallins 

 d'un jaune pâle, peu ou point roulés, dans les sables diamantifères 

 de Diamantino au Brésil; en cristaux et en petites masses jaunes 

 translucides, avec mica rose, piémontite etbraunite, dans le quartz 

 compacte de Saint-Marcel en Piémont ; on le rencontre encore en 

 cristaux d'un brun rouge avec mica brun et wolfram tan talifère, 

 dans les pegmatites de la Vilate près Chanteloube, Haute-Vienne; a 

 Broddbo près Fahlun et en quelques autres points de la Suède; aux 

 environs d'Ilefeld au Hartz, dans un trapp porphyrique ; en masses 

 amorphes accompagnées de cymophane, dans un beau granité de 

 Haddam en Connecticut. 



OUWAROWITE. Uwarowit; Hess. tlwarowite; Angl. 



Forme ordinaire, b 1 . Cassure imparfaitement conchoïdale ou 

 écailleuse. Plus ou moins translucide. Eclat vitreux. Vert éme- 

 raude. Poussière blanc verdâtre. Dur. =7,5 à 8. Dens. = 3,418 

 à 3,514. 



Infusible au chalumeau. Se dissout lentement dans le borax, et 

 donne une perle colorée par le chrome. Inattaquable par l'acide 

 chlorhydrique. 



Ca 6 , €r 2 , Si 6 ; Silice 35,93 Oxyde chromique 30,53 Chaux 33,54; 

 avec un peu d'alumine et de magnésie. 



Analyses de l'Ouwarowite : a, par Komonen ; è, par A. Erdmann ; 

 c, par Damour. 



